## Pengaruh Konsentrasi Zeolit Alam Sebagai Katalis Pada Sintesa Solketal Dari Gliserol Dan Aseton Melalui Proses Ketalisasi

## Syarifuddin Oko*, Andri Kurniawan, Tori Saputra
Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Samarinda ,
Jl. Dr. Cipto Mangungkusumo Kampus Gunung Lipan PO Box 1293, Indonesia Email: syarifuddinoko@polnes.ac.id

## Abstrak
Seiring dengan semakin tumbuhnya industri biodiesel, maka produksi gliserol sebagai hasil samping industri biodiesel  juga  semakin  meningkat.  Produksi  solketal  merupakan  salah  satu  langkah  yang  tepat  untuk mengatasi limbah gliserol dalam jumlah besar, selain itu solketal juga digunakan sebagai bahan tambahan pada  bahan  bakar  minyak  karena  dapat  menurunkan  emisi  partikulat,  memperbaiki  sifat  aliran  dingin,  dan meningkatkan  bilangan  setana.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui  pengaruh  konsentrasi  katalis zeolit  terhadap  rendamen  dan  densitas  pada  sintesis  solketal.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  membuat solketal dan menggunakan katalis zeolit. Variasi yang dilakukan adalah konsentrasi zeolit (2%, 4%, 6%, 8%, dan 10%) dengan cara merefluks selama 12 jam sampai didapat solketal yang dihasilkan. Untuk mengetahui solketal yang dihasilkan dari pengaruh variasi konsentrasi zeolit yang ditambahkan maka dilakukan beberapa pengujian  yaitu  analisa  rendamen  dan  densitas.  Dari  hasil  penelitian,  diperoleh  hasil  solketal  terbaik  pada variasi  konsentrasi  katalis  zeolit  4%  dan  dimana  konsentrasi  ini  memiliki  nilai  densitas  terbaik  yaitu  1,0768 g/mL karena nilai ini mendekati nilai teoritis yaitu sebesar 1,06 g/mL dan memiliki rendamen sebesar 77,89%. Hasil yang teruji dengan FT-IR menunjukkan adanya gugus fungsi yang mengandung solketal.

## Kata kunci : gliserol, katalis zeolit, solketal

## Abstract

## Effect Of Natural Zeolite Concentration as A Catalyst on The Synthesis Of Solketal From Glycerol And Acetone Through The Cetalisation Process
Along with the growing biodiesel industry, the production of glycerol as a by-product of the biodiesel industry is also  increasing.  Solketal  production  is  one  of  the  right  steps  to  deal  with  large  amounts  of  glycerol  waste, besides that solketal is also used as an additive to fuel oil because it can reduce particulate emissions, improve cold flow properties, and increase cetane number. The purpose of this study is to determine the effect of zeolite catalyst concentration on the rendement and density of solketal synthesis. This research was conducted to make solketal and use a zeolite catalyst. The variation was the concentrations of zeolite (2%, 4%, 6%, 8%, and 10%) by refluxing for 12 hours until the resulting solketal was obtained. To determine the solketal produced from the effect  of  variations  in  the  concentration  of  zeolite  added,  several  tests  were  carried  out,  namely  analysis  of rendement and density. From the results of the study, the best solketal results were obtained at a variation of 4%  zeolite  catalyst  concentration  and  where  this  concentration  had  the  best  density  value  of  1.0768  g/mL because this value was close to the theoretical value of 1.06 g/mL and had a yield of 77.89%. The results tested by FT-IR showed the presence of functional groups containing solketals.
Keywords: glyserol, catalyst zeolite, solketal

## PENDAHULUAN
Asosiasi  Produsen  Biofuel  Indonesia (Aprobi)  melaporkan  produksi  biodiesel  nasional tumbuh 12,91% menjadi 973,55 ribu kiloliter pada Maret  2022  dibanding  bulan  sebelumnya.  Secara kumulatif,  produksi  biodiesel  selama  periode Januari-Maret  2022  mencapai  2,74  juta  kL. Sedangkan  yang  didistribusikan  mencapai  2,45 juta liter dalam tiga bulan pertama tahun ini. Pada Februari 2022  ekspor biodiesel Indonesia tercatat mencapai  2,3  ribu  liter  dengan  tujuan  Tiongkok. Seiring  dengan  semakin  tumbuhnya  industri biodiesel,  maka  produksi  gliserol  sebagai  hasil samping  industri  biodiesel  juga  semakin meningkat  (Royon  et  al.,  2011)(Ramadhani  et  al., 2017) (Nurwidayati, 2021).
Biodiesel  dihasilkan  dari  reaksi  esterifikasi- transesterifikasi  minyak  nabati  dan  metanol berlebih  dengan  katalis  basa  (KOH)  dengan produk samping utama berupa gliserol, kelebihan metanol,  katalis  basa  dan  sabun.  Diperkirakan gliserin  yang  dihasilkan  sebanyak  10-15%  dari kapasitas  produksinya  dengan  tingkat  kemurnian sekitar 40-50% (Hudha, 2017).
Salah  satu  proses  pemanfaatan  gliserol adalah  pembentukan  solketal  yang  biasanya menggunakan katalis heterogen. Kajian penggunaan  katalisator  padat  pada  saat  ini berkembang  cukup  pesat,  hal  ini  disebabkan katalisator  padat  cenderung  lebih  mudah dipisahkan  secara  mekanis  pada  unit  separasi dibandingkan  katalisator  cair.  Keuntungan  yang lain  adalah  mampu  mereduks  dan  mengeliminasi korosi yang muncul pada peralatan (Nanda et al., 2014)(Esteban et al., 2015). Salah satu katalis yang digunakan adalah zeolite.
.  Zeolit  merupakan  mineral  yang  memiliki struktur  kristal  alumina  silika  dengan  unsur  yang terdiri  dari  kation  alkali  dan  alkali  tanah.  Zeolit alam  dan  sintetik  memiliki  bentuk  tetrahedral kerangka  silika  dan  alumina  yang  sama  .  Zeolit alam  memiliki  kelebihan  yaitu  mudah  didapat karena  keberadaannya  dialam  dan  biaya  yang digunakan  untuk  mendapatkan  zeolit  alam  tidak terlalu  mahal,  tetapi  memiliki  kelemahan  yaitu adanya  pengotor.  Sehingga  perlu  dilakukan proses  aktivasi  untuk  meningkatkan  sifat  khusus zeolit  dan  dimodifikasi  untuk  menghilangkan unsur pengotornya (Herlina et al., 2022)(Al-Ayubi, 2019).
Produksi  solketal  merupakan  salah  satu langkah  yang  tepat  untuk  mengatasi  limbah gliserol  dalam  jumlah  besar,  selain  itu  solketal juga  digunakan  sebagai  bahan  tambahan  pada bahan  bakar  minyak  karena  dapat  menurunkan emisi  partikulat,  memperbaiki  sifat  aliran  dingin, dan  meningkatkan  bilangan  setana  (Nurwidayati, 2021).  Solketal  adalah  aditif  bahan  bakar  yang dapat  disintesis  dari  gliserol  dan  aseton menggunakan  katalis  (Sulistyo  et  al.,  2020)  yang dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kualitas bahan bakar dengan mengurangi emisi partikulat, meningkatkan  sifat  aliran.  Solketal  diproduksi dengan menggunakan katalis asam (asam klorida, asam  sulfat,  fosfor  pentoksida,  asam  p- toluensulfonat)  dalam  pelarut  seperti  kloroform, eter atau minyak (Royon et al., 2011).
Beberapa  katalis  asam  heterogen  yang digunakan  adalah    resin  Amberlyst,  Zeolit,  K10 montmorillonit,  silika  berstruktur  sulfonat,  dan asam heteropoli yang didukung silica (Syah, 2023).
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Sulistyo  &  Perdana,  2019)  yaitu  sintesis  bioaditif melalui  asetalisasi  gliserol  menggunakan  katalis Basolite  F300  yang  telah  diaktivasi  dengan  cara dipanaskan  pada  oven  pada  temperatur  150ºC selama  3  jam,  dilakukan  reaksi  asetalisasi  gliserol sebanyak  0,1  mol  yang  ditambahkan  aseton dengan variasi perbandingan mol reaktan gliserol dan aseton berturut-turut yaitu 1:2, 1:4, 1:6, variasi konsentrasi  katalis  0,5;1;1,5%  dari  massa  gliserol, variasi  temperature  30ºC,40ºC,  50ºC.  Untuk mengetahui  jumlah  gliserol  yang  terkonversi menjadi  solketal,  hasil  sampling  dianalisis komposisinya  menggunakan  GC-FID.  Berdasarkan dari  hasil  pengamatan  dapat  diketahui  bahwa konversi akhir tertinggi diperoleh pada perbandingan  1:6  temperatur  50ºC  yaitu  sebesar 84,04%.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Nuryoto  et  al.,  2017)  melakukan  penelitian mengenai  peningkatan  unjuk  kerja  katalisator zeolit  alam  bayah  pada  reaksi  ketalisasi  gliserol. Zeolit  alam  bayah  yang  telah  diaktivasi  secara kimia  dengan  H 2 SO 4 dilakukan  reaksi  ketalisasi gliserol  dengan  perbandingan  pereaksi  6:1  (mol aseton/mol  gliserol,  dipanaskan  sampai  suhu 50ºC, kemudian dimasukkan ke dalam reaktor dan dilakukan  pengadukan  (200-800rpm)  selama  90 menit. Dilakukan analisis menggunakan
kromatografi  gas  (GC)  untuk  mengetahui persentase  produk  solketal  yang  terbentuk  dari reaksi ketalisasi yang terjadi.
Dilakukan perbandingan  pengaruh  konsentrasi  katalis  pada konversi gliserol. Seiring meningkatnya konsentrasi katalisator, diikuti
dengan meningkatnya  konversi  gliserol  yang  dihasilkan. Konversi  gliserol  pada  konsentrasi  katalis  yaitu 1;3;5;7;9;  dan  11%  berturut-turut  adalah  47,30; 50,65; 57,89; 58,14; 60,92; dan 61,76%.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (da Silva et al., 2017) melakukan penelitian mengenai pengujian    katalis    SnF2      terhadap    ketalisasi gliserol   pada proses  sintesis solketal pada suhu ruangan.  Dilakukan  reaksi  ketalisasi  gliserol sebanyak  21  mmol  dengan  propanone  dengan perbandingan  mol  yaitu  1:8  (gliserol/propanone) dan  ditambahkan  katalis  padat  heterogen  SnF2 berturut-turut  yaitu  0,10;  0,25;  0,50;  0,75;  1,00 (%mol)  dengan  suhu  reaksi  yaitu  298  K.  Untuk mengetahui  hasil  konversi  gliserol  menjadi solketal  dianalisis  komposisinya  menggunakan GC-MS. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh  penambahan  katalis  SnF2    terhadap konversi  solketal  yang  dihasilkan  pada  waktu reaksi  yang  tetap,  yaitu  selama  2  jam.  Dapat diketahui  dari  hasil  penelitian  bahwa  seiring meningkatnya konsentrasi katalis yang digunakan, maka  semakin  meningkat  juga  konversi  solketal yang  dihasilkan.  Dengan  menggunakan  katalis SnF2 berturut-turut sebanyak 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00  (%mol),  hasil  konversi  solketal  yang didapatkan adalah 3;8;40;76;97%.
Pada penelitian yang dilakukan oleh (Atikah, 2017)  yaitu  potensi  zeolit  alam  gunung  kidul teraktivasi  sebagai  media  adsorben  pewarna tekstil, dilakukan perbandingan volume pori zeolit alam dengan uji BET berdasarkan cara aktivasinya, yaitu  aktivasi  zeolit  alam  secara  kimia menggunakan bahan HCl dan secara fisika dengan dipanaskan dalam tanur pada suhu 150˚C selama 60  menit.  Didapatkan  volume  pori  pada  zeolit alam yang diaktivasi secara kimia yaitu 0,133 cc/g. Sedangkan pada zeolit alam yang diaktivasi secara fisika lebih rendah, yaitu 0,124 cc/g.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Kurniawati, 2019)  tentang  analisis  pengaruh  perbandingan mol  reaktan,  waktu  reaksi  dan  konsentrasi  katalis zeolit  terhadap  konversi  gliserol  serta  selektivitas solketal.  Berdasarkan  hasil  dari  reaksi  ketalisasi,
solketal  dikarakterisasi  menggunakan  GC-MS diperoleh  kondisi  optimum  perbandingan  mol gliserol  dan  aseton  1:2,  waktu  5  jam,  dan konsentrasi  katalis  1%.  Nilai  konversi  dan selektivitas  yang  diperoleh  sebesar  98,73%  dan 74,66%.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nuryoto  et  al.,  2017)  terlihat  bahwa  seiring meningkatnya  konsentrasi  katalisator,  konversi gliserol yang dihasilkan akan semakin tinggi. Maka pada  penelitian  ini,  dilakukan  peningkatan parameter konsentrasi katalis dari penelitian yang dilakukan  oleh  (Nuryoto  et  al.,  2017)  yaitu  (2%, 4%, 6%, 8% dan 10% dari massa gliserol) dengan menggunakan  perbandingan  gliserol  dan  aseton 1:3.  Semakin  besar  konsentrasi  katalis  yang digunakan,  maka    rendamen  yang  diperoleh  dari proses refluks semakin besar.

## METODOLOGI
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  diantaranya  Gliserol,  zeolite  alam, aseton,  kloroform,  zeolite  dan  Na 2 SO 4 Anhidrat. Peralatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini diantaranya    labu  leher  3,  mortar,  screen  200 mesh, beaker  glass 100  mL, beaker  glass 250  mL, magnetic stirrer, kaca arloji, pompa vakum, neraca analitik, thermometer, hot plate, stirrer, kondensor,  satu  set  alat refluks ,  timbangan, thermometer, kertas saring, furnace, corong kaca, cawan  porselin,  FT-IR, rotary  evaporator , density meter dan ayakan 200 mesh.

## Preparasi Zeolit
Menumbuk  zeolit  alam  granular  dengan mortar.  Mengayak  dengan  menggunakan  screen dengan ukuran 200 mesh. Mengambil zeolit yang melewati screen sebagai katalis.

## Aktivasi Zeolit secara Fisika
Memasukkan zeolit bubuk  ke dalam cawan porselain. Memanaskan dalam furnace pada suhu 150°C  selama  60  menit.  Mendiamkan  dalam furnace  sampai  sesuai  dengan  suhu  ruang  dan menampung  dalam  wadah  tertutup  rapat. Mengeringkan zeolit hasil pengaktifan fisika pada suhu udara.

## Sintesis Solketal
Memasukkan  sebanyak  10  g  gliserol  dan aseton  18,8964  g,  katalis  zeolit  dengan konsentrasi  (2%,  4%,  6%,  8%,  10%  %b/b  dari massa  gliserol)  dalam  50  g  kloroform  sebagai pelarut ke dalam labu leher tiga. Merefluks larutan selama  12  jam  pada  suhu  60-70  ºC. Menambahkan  campuran  Na 2 SO 4 sebanyak  2  g lalu diaduk selama 10 menit. Menyaring campuran dengan  kertas  saring.  Mengevaporasi  residu dengan Rotary Evaporator. Mengukur pH nya 5-7.
Menguji
dengan
FT-IR, rendamen dan densitasnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan  katalis  bertujuan  untuk mencari jalur lain reaksi agar energi aktivasi yang harus dilampaui lebih kecil sehingga reaksi dapat berjalan  lebih  cepat.  Jumlah  katalis  berkenaan dengan  jumlah  sisi  aktif  sebagai  tempat  untuk bereaksi  (Sulistyo  &  Perdana,  2019).  Semakin besar  jumlah  katalis  yang  digunakan,  jumlah  sisi aktif  akan  meningkat  sehingga  konversi  reaktan menjadi produk berjalan lebih cepat. Hasil analisa rendamen dilihat pada Gambar 1.
Pengaruh  konsentrasi  katalis  terjadi  pada temperatur  50-60ºC,  perbandingan  mol  reaktan 1:3  dalam  waktu  reaksi  12  jam.  Pada  Gambar  1 menunjukkan  pengaruh  konsentrasi  katalis terhadap rendamen dimana semakin besar jumlah katalis  yang  digunakan  konversi  yang  diperoleh semakin  besar.  Pada  reaksi  dengan  katalis  2% sampai  8%  mengalami  peningkatan  pada
rendamen.  Peningkatan  ini  dikarenakan  oleh peningkatan  jumlah  situs  asam  yang  mendorong asetalisasi  gliserol  reaksi  dengan  aseton  untuk pembentukan  solketal.  Pada  konsentrasi  10% terlihat  bahwa  terjadi  penurunan  rendamen dibandingkan dari variasi konsentrasi sebelumnya yaitu  8%.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  reaksi  telah melewati  fase  optimum  yang  dimana  titik optimumnya  terdapat  pada  titik  puncak  grafik yaitu  8%.  Semakin  banyak  konsentrasi  katalis zeolit  yang  digunakan  maka  rendamen  semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi pada 8% reaksi telah tercapai dan dengan adanya reaksi  reversible  pada  proses  ketalisasi  perolehan rendamen  pada  konsentrasi  10%  cenderung menurun.

## Densitas Solketal
Hasil  perolehan  pengukuran  densitas pada  solketal  dapat  dilihat  pada  Gambar  2.  Pada Gambar  2  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi konsentrasi  katalis  maka  semakin  tinggi  densitas yang diperoleh pada solketal. Hal ini menunjukkan bahwa  konsentrasi  katalis  berpengaruh  terhadap densitas  pada  solketal.  Selain  itu  densitas  pada solketal  dipengaruhi  oleh  zat  pengotor  yang masih terdapat pada solketal sehingga mempengaruhi  berat  dan  densitasnya.  Hasil kelima  sampel  menunjukkan  bahwa  konsentrasi katalis  terbaik  terdapat  pada  konsentrasi  katalis 4%  yaitu  sebesar  1,0768  g/mL  namun  masih belum  memenuhi  standar  densitas  pada  teoritis yang  ditetapkan  oleh  National  Center  for Biotechnology Information (2022)  yaitu 1,06 g/mL.
Gambar 1. Hubungan antara konsentrasi katalis dengan rendemen solketal
Metana: Media Komunikasi Rekayasa Proses dan Teknologi Tepat Guna

## Tabel 1. Hasil Analisa FT-IR Solketal
Bilangan Gelombang (cm -1 ) Gugus Fungsi 3750-3000 regang O-H 3000-2700 regang -CH 3 , -CH 2 -, C-H 1475-1300 C-H bending
1300-1000
C-O - C
Gambar 2 . Pengaruh Konsentrasi Katalis Zeolit Terhadap Densitas Solketal
Gambar 3 . Analisa FT-IR Solketal
Jika  dilihat  dari  sisi  rendamen,  rendamen tertinggi yang terdapat pada Gambar 1 ditujukan pada  konsentrasi  katalis  8%  yaitu  89,83%.  Akan tetapi, jika dilihat dari sisi sifat fisik ternyata yang paling  mendekati  densitas  solketal  adalah  pada konsentrasi  katalis  4%  yaitu  77,89%,  sehingga rendamen yang semakin tinggi belum menunjukkan  bahwa  senyawa  yang  dihasilkan adalah senyawa solketal.

## Analisa FT-IR Soketal
Hasil  perolehan  analisa  FT-IR  pada  solketal dapat dilihat pada Gambar 3. Analisis produk ketal dari  gliserol  dilakukan  menggunakan  Fourier Transform  Infrared  Spectroscopy  dan  hasilnya disajikan  pada  Gambar  4.3.  Dari  FT-IR  tersebut dapat  diidentifikasi  bahwa  munculnya  serapan pada  daerah  1475  hingga  1300  cm-1,
menunjukkan  adanya  gugus  C-H  bending. Munculnya  pita  lebar  kuat  yang  sangat karakteristik  dari  rentangan  gugus  regang  O-H pada daerah 3387,13 cm -1 .  Serapan pada daerah 2989,87  cm -1 hingga  2885,58  cm-1  menunjukkan adanya  gugus  regang  -CH 3 ,  -CH 2 -,  C-H,  C-H aldehid.  Munculnya  serapan  pada  daerah  1300 hingga  1000  cm -1 menunjukkan  gugus  C-O-C (eter).

## KESIMPULAN
Katalis  zeolit  memiliki  pengaruh  pada pembuatan  solketal  hal  ini  terjadi  pada konsentrasi  katalis  zeolit  4%  dan  dimana konsentrasi  ini  merupakan  nilai  densitas  terbaik yaitu 1,0768 g/mL karena nilai ini mendekati nilai teoritis  yaitu  sebesar  1,06  g/mL  dan  memiliki rendamen  sebesar  77,89%.  Hasil  yang  teruji dengan  FT-IR  menunjukkan  adanya  gugus  fungsi yang mengandung solketal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  banyak  terima  kasih kepada  teknisi  dan  analis  jurusan  teknik  kimia atas  dukungannya  sehingga  penelitian  ini  dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ayubi, S. 2019. Pembuatan biodisel dari minyak jarak (Castor Oil) melalui reaksi transesterifikasi dengan variasi suhu menggunakan katalis KOH/Zeolit. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Atikah,  W.S.  2017.  Media  Adsorben  Pewarna Tekstil  the  Potentiality  of  Activated  Natural Zeolite  From  Gunung. Arena  Tekstil , 32 (1),
17 – 24. da Silva, M. J., de Ávila Rodrigues, F., & Júlio, A. A. 2017. SnF2-catalyzed glycerol ketalization: A friendly environmentally
process
to synthesize solketal at room temperature over on  solid  and  reusable  Lewis  acid. Chemical
Engineering Journal , 307: 828 – 835.
Esteban,  J.,  Ladero,  M.,  &  García-Ochoa,  F.  2015. Kinetic modelling of the solventless synthesis of  solketal  with  a  sulphonic  ion  exchange resin. Chemical  Engineering  Journal ,  269:
194 – 202.
Herlina, I., Puspitarum, D. L., Al Qadri, L., & Safitra, E.R.  2022.  Pembuatan  Biodiesel  Berbahan Baku  Fraksi  Minyak  Cpo  (Crude  Palm  Oil) Parit  Terkatalisis  Zeolit  Alam  Lampung. Jurnal Inovasi Teknik Kimia , 7 (1): 1 – 8. Hudha,  I.  2017.  Pemurnian  Gliserin  Produk
Samping Produksi Biodiesel Dengan Metode Asidifikasi. Indonesian Chemistry and Application Journal , 1(2): 68 – 73. Nanda,  M.R.,  Yuan,  Z.,  Qin,  W.,  Ghaziaskar,  H.S., Poirier, M.A., & Xu, C.C. 2014.
Thermodynamic  and  kinetic  studies  of  a catalytic  process  to  convert  glycerol  into solketal as an oxygenated fuel additive. Fuel , 117  (Part  A):  470 – 477.  DOI:  10.1016/j.fuel.
2013.09.066
Nurwidayati, A. 2021. Pengolahan Gliserol dengan Aseton  menjadi  Solketal  Menggunakan Katalis  Purolite  PD206  serta  Unjuk  Kerjanya Sebagai  Bioaditif  terhadap  Kinerja  Mesin Diesel. Universitas Gadjah Mada.
Nuryoto,  N.,  Sulistyo,  H.,  Sediawan,  W.B.,  & Perdana,  I.  2017.  Peningkatan  Unjuk  Kerja Katalisator  Zeolit  Alam  Bayah  pada  Reaksi Ketalisasi Gliserol. Reaktor , 17(1): 9 – 16.
Ramadhani,  D.G.,  Fatimah,  N.F.,  Sarjono,  A.W., Setyoko,  H.,  &  Nuhayati,  N.D.  2017.  Sintesis Ni/Zeolit  Alam  Teraktivasi  Asam  Sebagai Katalis  Pada  Biodiesel  Minyak  Biji  Ketapang. Jurnal Kimia Dan Pendidikan Kimia , 2(1): 72 – 79.
Royon,  D.,  Locatelli,  S.,  &  Gonzo,  E.E.  2011. Ketalization  of  glycerol  to  solketal  in supercritical acetone. The Journal of Supercritical Fluids , 58(1): 88 – 92. Sulistyo,  H.,  Huda,  E.N.,  Utami,  T.S.,  Sediawan,  W. B., Rahayu, S. S., & Azis, M.M. 2020. Solketal production  by  glycerol  acetalization  using amberlyst-15  catalyst. ASEAN  Journal  of Chemical Engineering , p.67 – 76. Sulistyo,  H.,  &  Perdana,  I.  2019.  Sintesis  Bioaditif Melalui  Asetalisasi  Gliserol  Menggunakan Katalis  Basolite  F300. Seminar  Nasional Teknik Kimia" Kejuangan" , 5p.. Syah,  T.R.O.R.  2023.  Pembuatan  Biofuel  Dari Minyak Jarak Dengan Metode Hydrocracking Menggunakan  Katalis  Berbasis  Kobalt/Zeolit Hierarki. Fakultas Sains Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (pp. 1 – 14).